Das magnetische Verhalten von Eisenkristallen bei gewöhnlicher Temperatur. 167 
Diese Kurven gestatten schliesslich, einen Mittelwert der Grösse A 
in der Gleichung (2) zu berechnen, wenn man ihnen die folgenden 
Werte entnimmt: 
I, 
Würfelplatten 
4-zählige Achsen 2-zählige Achsen 
I ) 190 | 11630 14060 Erg 
V, 0 — 3310 12080 11260 
V5 0 40 12770 143% 
Ya 0 4080 14510 15680 
v, 0 1560 14420 13550 
V; 0 3650 14790 15280 
V 0 — 1010 10700 15120 
Vz 0 1750 14590 13580 
V 0 — 230 11130 16130 
v 0 1950 13320 14750 
Vo 0 — 610 14070 10640 
Ya 0 1770 14990 13000 
Via 0 — 1240 11970 13120 
Vs 0 — 480 12610 13260 
Rhombendodekaederplatten] 4-zählige Achse 2-zählige Achse 
u 0 14760 
VI 0 8980 
VI, 0 8100 
VIE 0 9420 
V1l, 0 9550 
Die 14 Würfelplatten I und V,—V,, geben als Mittelwert von 
II, für die 4-zähligen Achsen 315 Erg und für die 2-zähligen Achsen 
13120 Erg, so dass für ihren Unterschied 12805 Erg übrigbleiben. 
Die fünf Rhombendodekaederplatten geben durchschnittlich einen 
kleineren Unterschied, und zwar, mit Ausnahme der Platte II, die 
auch sonst stark aus dem Rahmen herausfällt, etwa °/« des Unter- 
schiedes, den die Würfelplatten liefern. Das Mittel für alle fünf 
Platten ist 10160 Erg. Woher dieser Unterschied zwischen den 
beiden Arten von Platten kommt, ist nicht aufgeklärt; es sei nur 
erwähnt, dass die Platten VI und VII nicht von dem gleichen 
Schmelzstück stammen wie die Platten V, doch zeigte das erstere 
beim Zerschlagen ähnliche Struktur und ähnliche Härte wie das 
letztere. Als Mittel aus allen diesen Platten ergibt sich der Wert 
12680 Erg, oder mit einer durch die Differenzen zwischen den ein- 
